— 295 
muy contados los que emplean este procedimiento, por lo expuesto que es, 
ai menor descuido, á la pérdida total del trabajo y más cuando está á punto 
de terminarse. 
Cada artista tiene su procedimiento y aún sus útiles favoritos. Una 
vez terminado el modelado se dá por la parte posterior de los vidrios el 
despulido á fin de evitar el paso de los rayos solares y, por último, el 
amarillo de plata. Pasan todas las piezas al horno en donde se fijan los 
colores á una temperatura de mil grados, de donde pasan á manos del 
montador, el que juntando las piezas por medio de plomos deja la vidriera 
terminada. 
En las vidrieras para salones se hace uso de los esmaltes, que se apli¬ 
can sobre el modelado preparados á la esencia. Los franceses son partida¬ 
rios de aplicarlos por la parte posterior á fin de que no se mezclen con la 
grisaille que ha servido para el modelado, pero este procedimiento ofrece el 
inconveniente de que con el espesor del vidrio siempre se nota una falta de 
ajuste, sobre todo en los pequeños detalles. 
Las grisailles son de color rojo, siena, bistre , anaranjado, acarminado, 
violada y negro; todas están compuestas, escepto la última, de una mezcla 
de óxido de hierro y fundentes en la proporción de una parte de óxido en 
tres de fundente; el óxido de hierro no varía de color en la cocción, por cuan¬ 
to ha sido sometido de antemano á una temperatura más alta de la que ne¬ 
cesita el fundente que se le agrega para fijarlo al vidrio; la variación del 
color en las grisailles depende de la temperatura más ó menos elevada á que 
ha sido sometido el óxido de hierro. 
El fundente general se compone de 
minio. 75 
arena de Fontainebleau. 25 
Jdsmalte azul 
peróxido de hierro ... . . 1 parte 
fundente. 2 partes 
Verde 
minio. 12 partes 
sílice. 4 7, 
óxido de cobre. .. 1 » 
óxido rojo de hierro. V g » 
Otro verde 
sílice . 2 partes 
